82 Ossian Aschan. (LVIII 



fehlteii, so geht hieraus hervor, dass der »Semikautschiik» 

 noch Veruiireiniguiigen enthielt, die jedoch nur etwa 10 % 

 betriigen. 



Versuche 3) uiid 4). Um die Einwirkung des beabsichtigten 

 dreimonatlichen Stehens festzustellen, das bei den beiden ersten 

 Proben stattgefunden hatte, wurden gleichzeitig zwei neue Proben 

 von je 5 g der Fraktionen 34 — 37° bezw. 30 — 34° des rohen Isoprens 

 mit je 2 g Natrium 3 Tage läng im Wasserbade erhitzt. Am zweiten 

 Tage waren die FlUssigkeiten geibgefärbt und schienen etwas scliwer- 

 fliissiger zu sein. Gleichzeitig waren um die Natriumstiicke gelb- 

 braune Abscheidungen gebildet worden. Am dritten Tage wurden 

 die Röhre geöffnet und das fliichtige in der Wärme verdunsten 

 gelassen. Die Probe 3) war in diesem Falle ätherlöslich und enthielt 

 keine flockige Substanz. Der Riickstand wurde in absolutem Äther 

 gelöst, wobei das Natrium anscheinend in der urspriinglichen Menge 

 zuriickblieb, und die Lösung im Wasserbade sowie im Vakuum von 

 Äther befreit. Der Riickstand wog 2,4 g; er war nicht völlig so klebrig 

 wie die später untersuchte in 1). 



Das Kondensat aus der Probe 4) wog 1,3 g; es war weder in 

 Äther, noch in x\lkohol öder Eisessig löslich und nach wiederholtem 

 Behandeln mit Alkohol etwas elastisch aber zugleich gelatinös. 



Versuch 5). Zur Kontrolle wurden nochmals 5 g rohen Isoprens 

 (Siedep. 34 — 37°) mit 2 g rfra/?/-förmigen Natriums im kochenden 

 Wasserbade erhitzt, wobei die Temperatur im Rohre 90 — 95° 

 betrug. Der nicht kondensierte Kohlenwasserstoff wurde nach 

 dem Öffnen aus dem Rohr direkt herausdestilliert und wog 1,95 g. 

 Die Einwirkung land in drei Tagen statt, obwohl sie anscheinend 

 nicht so länge zu dauern gebraucht hatte. Beim Auslaugen mit 

 Äther gingen 2,35 g »Semikautschuk» in Lösung, die nach Verdunsten 

 und Verweilen im Vakuum zuriickgewonnen wurden. Der Riick- 

 stand Hess sich mit S^Cl^ in Äther koagulieren (s. o.). Aui dem 

 Filter blieben 0,2 g ätherunlösliches Material zuriick. Diese B-Sub- 

 stanz zeichnete sich durch die 1'nlöslichkeit in den gewöhnlichen 

 Kautschuksolventien aus. Unter solchen wurde auch flussiges Terpi- 

 neol des Handels, allerdings auch mit negativem Resultat, gebraucht. 

 Fiir Parakautschuk biidet es dagegen ein vorziigliches Qvellungs- 

 bezw. Lösungsmittel. Das Natrium wog nach der Anwendung 1,95 g, 

 woraus sicher hervorgeht, dass es selbst an der Reaktion- nicht 

 teilnimml. 



b) E i n f 1 u s s der N a t r i u m m e n g e. 



Versuch 8. wurde zur Feststellung der Einwirkung der 

 Menge des angewandten Natriums auf die Schnelligkeit bezw. 

 Vollständigkeit der Reaktion angestellt. 



